## PENYERAPAN ION LOGAM Pb(II) DARI LARUTAN MENGGUNAKAN SERBUK DAUN PURING
( Codiaeum variegatum )
Fitriani 1 , Tuti Kurniati 1 dan Hambali 1
1 Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Muhammadiyah Pontianak Jl. Ahmad Yani No. 111 Pontianak Kalimantan Barat E-mail: bungafi3ani@gmail.com

## Abstract
The adsorption of metal ion Pb(II) by croton leaf powder through the activation of hydrochloric acid (HCl) or chemical methods has been  researched.  The  research  aimed  to  determine  the  optimum condition  of  croton  leaf  powder  as  adsorbent  by  variation  of contacting time (30, 60, 90 and 120 minutes) and the difference in mass of adsorbent (1; 2; 3 and 4 grams ). This research began with downsizing the size of croton leafs become to 100 mesh, then was performed  chemical  activation  by  soaking  the  croton  leaf  powder with  2  N  HCl.  The  adsorption  was  conducted  by  contacting  the adsorbent with a solution  of  the sample based on contacting time and  mass  of  adsorbent,  then  analyzed  by  Atomic  Absorption Spectrophotometer  (AAS).  The  result  showed  that  the  optimum condition  of  adsorption  was  achieved  at  4  grams  adsorbent  by contacting time in the 60 minutes with Pb(II) adsorbed 1,76 mg/L or 35,2 %. Based on this findings, we concluded that the increase in mass of adsorbent increased the adsorption power of metal ion Pb(II) by optimum contacting time.
Keywords: adsorption, croton leaf powder, metal ion Pb(II)
Salah  satu  masalah  yang dialami  oleh  negara  berkembang adalah  pencemaran.  Cemaran  dapat berasal  dari  alam  maupun  dari perbuatan manusia, yang dapat menyebabkan terganggunya
ekosistem  di  lingkungan.  Salah  satu jenis  cemaran  yang  harus  mendapat perhatian  adalah  logam-logam  berat. Secara umum diketahui bahwa logam berat merupakan unsur yang
berbahaya, sehingga kontaminasi logam berat di lingkungan merupakan masalah besar. Permasalahan spesifik logam  berat  di  lingkungan  adalah
terakumulasinya  sampai  pada  rantai makanan  tingkat  tertinggi,  serta meningkatnya  sejumlah  logam  berat, yang menyebabkan peningkatan keracunan pada tanah, udara dan air.
Beberapa  unsur  logam  berat yang  dihasilkan  oleh  proses  industri antara lain merkuri (Hg), timbal (Pb), tembaga (Cu), kromium (Cr),
kadmium  (Cd),  air  raksa  (Hg),  nikel (Ni),  seng  (Zn)  dan  arsen  (As). Timbal  merupakan  salah  satu  logam berat  yang  sangat  berbahaya  dan dapat  menyebabkan  keracunan  pada makhuk  hidup  serta  tidak  dapat
35 Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA Vol. 8. No. 1. Januari 2017: 34-42
terurai  oleh  proses  alam  (Deri  dan Afu.,  2013).  Sumber  utama  timbal yang  masuk  ke  lingkungan  berasal dari  limbah  industri  seperti  industri baterai, industri bahan bakar, pengecoran  maupun  pemurnian  dan industri  kimia  lainnya  (Sudarmadji, dkk ., 2006).  Polutan  logam  berat tersebut  dapat  menimbulkan  resiko yang  sangat  berbahaya  bagi  makhluk hidup  apabila  dibuang  langsung  ke lingkungan.  Timbal  dapat  masuk  ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan,  makanan,  dan  air  yang terkontaminasi  oleh  logam  timbal, serta absorpsi melalui kulit (Supriharyono, 2000). Secara alamiah timbal  dapat  berada  dalam  badan perairan  dengan  kadar  0,002−0,010 ppm.  Timbal  ini  diperoleh  dari aktivitas  manusia  dan  berasal  dari pembakaran  bahan  bakar  motor  serta emisi  mobil  (Mahmoud et  al., 2010).
Kadar maksimum timbal pada perairan  yang  dibatasi  oleh World
Health  Organization (WHO)  adalah kurang  dari  0,01  ppm  (Ensafi  and Shiraz, 2008). Upaya mengurangi pencemaran  logam  berat  timbal  (Pb) yang semakin meningkat di lingkungan, diarahkan pada penggunaan  bahan  yang  mudah didegradasi.  Beberapa  metode  kimia maupun  biologis  telah  dicoba  untuk menghilangkan  logam  berat  yang terdapat di dalam lingkungan maupun perairan, di antaranya adsorpsi, pertukaran  ion  ( ion  exchange )  dan pemisahan dengan membran (Hariani, dkk., 2009). Di antara metode-metode tersebut,  adsorpsi  merupakan  metode yang  paling  umum  dipakai  karena memiliki konsep yang lebih
sederhana  dan  dapat  diregenerasi serta ekonomis.
Proses  adsorpsi  terjadi  pada permukaan pori-pori dalam adsorben, sehingga  untuk  bisa  teradsorpsi, logam dalam cairan  mengalami proses perpindahan massa logam  dari cairan ke permukaan adsorben (Qaiser  et  al.,  2007).  Saat  ini  telah banyak  dikembangkan  berbagai  jenis adsorben. Salah satunya adalah penggunaan  daun  sebagai  adsorben. Penggunaan  daun  sebagai  adsorben yang  telah  ada  di  antaranya  adalah penggunaan daun jambu biji untuk mengadsorpsi logam Cd dengan  kapasitas  adsorpsi  3,99  mg/g
(Varma et  al .,  2010), penggunaan daun  duwet  (Syzygium  cumini  L) untuk mengadsorpsi logam Pb dengan kapasitas  adsorpsi  21,77  mg/g  (King et al ., 2006), penggunaan daun nimba untuk mengadsorpsi logam Cr dengan kapasitas  adsorpsi  62,97  mg/g  (Babu and  Gupta,  2007),  dan  penggunaan daun  mangga  untuk  mengadsorpsi logam Cu dengan kapasitas adsorpsi  206,85  mg/g  (Sethu et al .,  2010).  Penelitian  sejenis menggunakan  daun  puring  masih jarang  ditemui.  Pada  penelitian  ini daun puring digunakan untuk mengadsorpsi  logam  Pb  dengan penambahan  perlakuan  daun  puring yang  diberi  larutan  asam  klorida (HCl).
Puring  dikenal  dengan  nama Croton,  digunakan  sebagai  tanaman hias  karena  keindahan  keragaman corak  dan  warnanya.  Selain  itu, puring juga digunakan sebagai tanaman  penyerap  polutan.  Daun puring  terdapat  kandungan  kimia seperti  saponin,  tannin  dan  pada daunnya  banyak  terdapat  stomata yang  efektif  menyerap  timbal  (Pb) yang  ada  di  udara  (Setiawan,  2014). Hasil  penelitian  Dewi  dan  Indri
(2012)  menyatakan  bahwa  daun puring mampu menyerap Pb di udara ambien  sebanyak  0,55  mg/kg.  Tinggi rendahnya  kadar  Pb  yang  terserap tergantung  pada  jenis  daun  yang memiliki  permukaan  kasar  dan  daun yang lebar.
Berdasarkan  latar  belakang penjelasan  di  atas,  penulis  merasa perlu  dan  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  peranan  serbuk daun  puring  sebagai  penyerap  ion logam Pb(II) dari larutannya.
Penelitian  ini  bertujuan  mengukur pengaruh  massa  dan  waktu  kontak optimum  adsorpsi  ion  logam  Pb(II) dari  adsorben  yang  berasal  dari tanaman hias yaitu puring.

## METODE PENELITIAN Alat dan Bahan
Adapun alat-alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat  gelas,  ayakan  100  mesh,  pH meter Hanna Instrument model 19208 dan  seperangkat  Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Shimadzu 6800.
Adapun  bahan-bahan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk daun puring, larutan HCl 2 N, serbuk  Pb(NO 3 ) 2 , kertas  saring, aquadest,  aluminium  foil,  dan  kertas label.
Prosedur Penelitian Preparasi  Adsorben  Serbuk  Daun Puring
Tahap pertama yaitu preparasi sampel,  daun  puring  dicuci  bersih pada  air yang  mengalir  untuk menghilangkan  debu  dan   pengotor. Setelah  itu  daun  puring  diangin- anginkan  sampai  kering selama beberapa  hari.  Daun  puring  yang telah  kering  dihaluskan  dengan  cara diblender  tanpa  pelarut,  kemudian diayak sehingga ukurannya lolos pada
ayakan  100  mesh.  Serbuk  yang dihasilkan selanjutnya diaktivasi.
Aktivasi serbuk daun puring dengan larutan HCl 2 N Dalam  labu  erlenmeyer  100 mL  dimasukkan  sampel  serbuk  daun puring,  kemudian  dicampur  dengan larutan  HCl  2  N.  Selanjutnya  diaduk selama 2 jam menggunakan magnetic stirrer .  Campuran  didiamkan  selama 24  jam  dan  dilanjutkan  dengan pencucian  berkali-kali  menggunakan aquades  sampai  pH  antara  6-8  yang diuji dengan menggunakan pH meter/kertas  lakmus.  Serbuk  daun puring  yang  dihasilkan  selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 60 ⁰ C  selama  24  jam.  Kemudian disimpan  dalam  desikator  untuk menjaga  agar  serbuk  daun  puring tetap dalam kondisi kering.
Penentuan Massa Optimum Adsorpsi Ion Logam Pb(II)
Sebanyak  50  mL  larutan Pb(NO 3 ) 2 dengan  konsentrasi  awal  5 ppm  diinteraksikan  dengan  variasi massa  adsorben  yang    telah    lolos ayakan 100  mesh  sebanyak  1, 2, 3, dan  4  gram.  Dilakukan  pengadukan dengan  kecepatan  100  rpm  selama waktu kontak optimum menggunakan magnetic stirrer . Campuran
kemudian    disaring    dan  filtratnya diuji  dengan  SSA  pada  panjang gelombang  283,3  nm.  Sehingga diperoleh  massa  optimum  adsorben. Jumlah  ion  logam  Pb(II)  yang teradsorpsi dihitung dari selisih antara konsentrasi  ion  logam  Pb(II)  dalam larutan  awal  dengan  konsentrasi  ion logam Pb(II) dalam filtrat.
Penentuan Waktu Kontak
Optimum  Adsorpsi  Ion  Logam Pb(II)
Sebanyak  50  mL  larutan Pb(NO 3 ) 2 dengan  konsentrasi  awal  5
37 Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA Vol. 8. No. 1. Januari 2017: 34-42
ppm  diinteraksikan  dengan  massa adsorben  optimum  yang  telah  lolos ayakan 100 mesh. Dilakukan pengadukan  dengan  kecepatan  100 rpm dalam variasi waktu kontak yaitu 30, 60, 90 dan 120 menit menggunakan magnetic stirrer . Campuran  kemudian  disaring  dan filtratnya  diuji  dengan  SSA  pada panjang gelombang 283,3 nm. Sehingga  diperoleh  waktu  kontak optimum.  Jumlah  ion  logam  Pb(II) yang  teradsorpsi  dihitung  dari  selisih antara  konsentrasi  ion  logam  Pb(II) dalam larutan awal dengan konsentrasi  ion  logam  Pb(II)  dalam filtrat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Preparasi Adsorben Serbuk Daun
Puring
Penelitian  ini  diawali  dengan pembuatan serbuk daun puring sebagai  adsorben  untuk  penyerapan ion  logam  Pb(II)  dari  larutan. Preparasi  bahan  baku  pembuatan serbuk daun puring meliputi pencucian  dan  pengeringan. Proses pengeringan sampel dilakukan dengan  cara  diangin-anginkan  tanpa paparan sinar matahari secara
langsung.  Hal  ini  bertujuan  agar senyawa  aktif  dalam  sampel  tidak mengalami  kerusakan  dan  kadar  air dalam  sampel  berkurang.  Selain sampel  lebih  awet,  pengurangan kadar  air  akan  memudahkan  pelarut menarik  komponen  bioaktif  dalam sampel  saat  maserasi  (Sudirman  dkk,
2011) Selanjutnya daun puring dipotong  kecil-kecil  untuk  mereduksi ukurannya.  Daun  puring  kemudian diblender  dan  dihaluskan  dengan ayakan  yang  berukuran  hingga  100 mesh.  Hal  ini  dilakukan  agar  proses
penyerapan  adsorbat  oleh  adsorben lebih  cepat  karena  semakin  kecil ukuran partikel, maka luas permukaan  adsorben  akan  bertambah luas  sehingga  logam  akan  semakin banyak yang terserap pada permukaan adsorben (Sunarya, 2006). Aktivasi  Serbuk  Daun  Puring dengan Larutan HCl 2 N
Pada proses aktivasi adsorben, serbuk  daun  puring  diaduk  selama  2 jam dengan activator larutan HCl 2 N dan  didiamkan  selama  24  jam. Aktivasi  adsorben  bertujuan  untuk mendekomposisikan garam-garam mineral  yang  terdapat  pada  sampel seperti kalsium yang berikatan dengan  adsorben  (Safrianti  dkk,
2012).  Berkurangnya  garam-garam mineral  tersebut  mengindikasikan terbentuknya  gugus  fungsi  seperti  – COOH  dan  –OH  pada  adsorben sehingga  nantinya  akan  lebih  banyak ion  logam  Pb  yang  diadsorpsi  oleh adsorben  melalui  pertukaran  ion maupun pertukaran
kompleks.
Selanjutnya  adsorben  serbuk  daun puring  dikeringkan  dalam  oven  pada suhu 60 ⁰ C selama 24 jam. Menurut
Cavalcante.,  et  al  (2005),  pemanasan dengan suhu tinggi dapat
mengakibatkan  penyusutan  volume dan  penutupan  pori-pori  adsorben, sehingga  dapat  mengurangi  kapasitas adsorpsi adsorben terhadap logam. Penentuan Massa Optimum Adsorpsi Ion Logam Pb(II) Pengaruh  jumlah  adsorben merupakan parameter penting adsorpsi  karena  dapat  menentukan kapasitas adsorben selama penambahan konsentrasi awal adsorbat. Adanya peningkatan jumlah adsorben  cenderung  meningkatkan daya serap terhadap adsorbat (Bhattacharyya  and  Gupta,  2008).
% P b T e ra d so rp si
Variasi  massa  adsorben  serbuk  daun puring yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  1,  2,  3  dan  4 gram.  Data  hasil  pengujian  variasi massa  adsorben  serbuk  daun  puring ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel  1.  Konsentrasi  Pb(II)  yang Teradsorpsi  dan  Efisiensi dengan  Variasi  Massa Adsorben Wak tu Konsen trasi Pb % Massa Kon tak Pb Akhir Ter adsor psi Pb (gram) (t) (mg/L) (mg/ L) Terad sorpsi 1,0 60 4,48 0,52 10,4 2,0 60 4,21 0,79 15,8 3,0 60 3,61 1,39 27,8 4,0 60 3,24 1,76 35,2 Berdasarkan  Tabel  1.  dalam penentuan massa optimum menunjukkan  adanya  peningkatan  % Pb  teradsorpsi  dalam  variasi  massa adsorben.  Proses  adsorpsi  ion  logam Pb(II) terjadi seiring dengan meningkatnya massa adsorben serbuk daun  puring  dari  massa  1  gram sampai 4 gram. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  massa  adsorben berpengaruh terhadap proses adsorpsi karena  semakin  bertambahnya  massa adsorben maka nilai % Pb teradsorpsi juga semakin meningkat dan mencapai kesetimbangan.
Massa (gram)
Gambar  1.  Grafik  Penentuan Massa Optimum berdasarkan  %  Pb Teradsorpsi
Hasil  tersebut  terlihat  pada Gambar  1,  menunjukkan  bahwa hubungan  antara  massa  adsorben dengan  %  Pb  teradsorpsi  berbanding lurus,  dimana  semakin  tinggi  massa adsorben  yang  digunakan  maka  % efektivitas  adsorpsi  logam  semakin tinggi.  Sehingga  massa  adsorben serbuk daun puring 4 gram ditetapkan sebagai massa optimum yang dikontakkan selama 60 menit  dengan jumlah  Pb(II)  teradsorpsi  sebesar 1,76  mg/L  dan  %  Pb  teradsorpsi sebesar  35,2  %.  Hal  tersebut  sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati dkk (2013) dimana konsentrasi ion logam akan semakin menurun dengan bertambahnya jumlah adsorben yang 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1 2 3 4 5
39 Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA Vol. 8. No. 1. Januari 2017: 34-42
digunakan.  Jumlah  adsorben  yang semakin  banyak  akan  memperluas penyerapan ion logam  yang ada pada suatu  larutan  sehingga  %  efektivitas adsorpsi juga akan semakin meningkat. Penentuan Waktu Kontak Optimum  Adsorpsi  Ion  Logam Pb(II) Waktu  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  proses adsorpsi.  Waktu  adsorpsi  atau  waktu kontak  adalah  waktu  yang  digunakan adsorben untuk mengadsorpsi adsorbat  dan  berpengaruh  terhadap daya adsorpsi. Adsorpsi ion dari suatu zat  terlarut  akan  meningkat  apabila waktu  kontaknya  semakin  lama.
Waktu kontak yang lama memungkinkan difusi dan penempelan molekul zat terlarut yang teradsorpsi berlangsung lebih banyak. Waktu  untuk  mencapai  keadaan setimbang pada proses serapan logam oleh adsorben berkisar antara beberapa  menit  hingga  beberapa  jam (Khasanah, 2009).
Penelitian  penentuan  optimasi waktu  kontak  adsorpsi  bertujuan untuk mengetahui berapa waktu  yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan yang
optimum.
Penentuan  waktu  kontak  optimum dilakukan pada adsorben serbuk daun puring  terhadap  ion  logam  Pb(II) melalui  variasi  waktu  kontak  30,  60, 90  dan  120  menit  dengan  massa adsorben  optimum  4  gram. Pengaruh waktu kontak terhadap % Pb teradsorpsi ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel  2. menunjukkan jumlah
ion  logam  Pb(II)  yang  teradsorpsi meningkat seiring dengan
bertambahnya  waktu  kontak.  Waktu kontak  pada  menit  ke-30  dan  ke-60 jumlah  ion  logam  Pb(II)  yang teradsorpsi  masing-masing  sebesar 1,44  dan  1,76  mg/L.  Waktu  kontak pada  menit ke-90 dan  ke-120 cenderung mengalami penurunan pada  jumlah  ion  logam  Pb(II)  yang teradsorpsi,  masing-masing  sebesar 0,66 dan 0,78 mg/L.
Tabel  2.  Konsentrasi  Pb(II)  yang Teradsorpsi  dan  Efisiensi dengan  Variasi  Massa Adsorben Wak Tu Kon sen trasi Pb % Massa Kon Tak Pb Ak hir Ter adsor psi Pb (gram) (t) (mg/ L) (mg/ L) Terad sorpsi 4,0 30 3,56 1,44 28,8 4,0 60 3,24 1,76 35,2 4,0 90 4,34 0,66 13,2 4,0 120 4,22 0,78 15,6
Hasil  tersebut  terlihat  pada
Gambar  2,  grafik  hubungan  antara waktu kontak dengan % Pb teradsorpsi.  Dari  gambar  tersebut terlihat  bahwa  semakin  lama  waktu kontak semakin tinggi efisiensi penyerapan,  namun  pada  waktu  90 sampai  120  menit  grafik  menurun. Hal  ini  menandakan  bahwa  waktu kontak  optimum  serbuk  daun  puring dalam  menyerap  ion  logam  Pb(II) dicapai  pada  waktu  60  menit  dengan jumlah Pb(II) teradsorpsi sebesar 1,76 mg/L  dan  %  Pb  teradsorpsi  sebesar 35,2 %.
Waktu Kontak (menit)
Gambar  2.  Grafik  Penentuan Waktu  Optimum  berdasarkan  %
Pb Teradsorpsi Penurunan laju adsorpsi diakibatkan oleh kemampuan adsorben  dalam  mengadsorpsi  logam semakin  berkurang  hingga  pada waktu  tertentu  adsorben  tidak  dapat menyerap logam lagi yang ditunjukkan oleh penurunan kapasitas adsorpsi. Hal ini disebabkan oleh sisi aktif  dari  adsorben  sudah  terisi  oleh logam  hingga adsorbennya jenuh dan tidak  mampu  lagi  menyerap  logam (Emelda dkk, 2013).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian
yang telah diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Proses  adsorpsi  serbuk  daun puring  sebagai  adsorben  ion logam Pb(II) pada larutan Pb(NO 3 ) 2 dengan konsentrasi
awal  5  ppm  menghasilkan  massa adsorben  optimum  sebanyak  4 gram  dan  waktu  kontak  optimum selama 60 menit.
2.   Pada proses adsorpsi serbuk daun puring  sebagai  adsorben  ion logam  Pb(II)  untuk  massa  dan waktu kontak optimum menghasilkan jumlah Pb(II) teradsorpsi sebesar 1,76 mg/L dan % Pb teradsorpsi sebesar 35,2 %. Dari  hasil  penelitian  ini  yang dapat disarankan sebagai berikut:
1.   Perlu  penambahan  titik  variasi massa dan lama kontak yang lebih besar  sehingga  dapat  mencapai
keadaan kesetimbangan. 2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan  variasi  yang  lain  seperti konentrasi dan Ph untuk mengetahui  kemampuan  adsorpsi serbuk daun puring dalam mengadorpsi logam berat.

## DAFTAR PUSTAKA
Babu,  B.  V.,  dan  Gupta,  S.  (2007).
Adsorption  of  Cr(VI)  Using Activated Neemleaves: Kinetic  Studies. Springer Science and Business Media . New York. Bhattacharyya,  KG  and  Gupta,  S.S. (2008).  Immobilization  of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) Ions on Kaolinite and Montmorillonite    Surfaces from  Aqueous. Journal  of
Environmental Management.
Vol.87 , 45-58.
Cavancante,  J.A.,  Rocha,  S.C.S  and Luzio, M. (2005). Change in Structure  of  Marine  Algae Sargassum sp. During Drying. 4 th Mercusor Congress on Process Systems Engineering . Brazil.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 30 60 90 120 150 % P b T e ra d so rp si
Deri,  E  dan  Afu  L.O.A.,  (2013). Kadar  Logam  Berat  Timbal (Pb)  pada  Akar  Mangrove Avicennia marina di PerairanTeluk  Kendari. J. Mina  Laut  Indonesia , Vol.1, No.1, 38-48.
Dewi,  Y.S  dan  Indri,  H.  (2012). Kajian Efektivitas Daun Puring (Codiaeum variegatum) dan Lidah Mertua (Sansevieria trispasciata) dalam Menyerap  Timbal  di  Udara Ambien. Universitas  Satya
Negara Indonesia, Vol.5,
No.2. Emelda,  L.,  Putri,  S.  M.,  &  Ginting, S.  B.  (2013).  Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi Untuk Adsorpsi Logam Cr 3+ .
Jurnal  Rekayasa  Kimia  dan Lingkungan , Vol.2,  No.4,
166-172.
Ensafi, A.A and Shiraz, A.Z., (2008).
On-line Separation and Preconcentration of Lead (II) by  Solid  Phase  Extraction using Activated Carbon Loaded with Xylanol Orange and  Its  Determination  by Flame  Atomic  Absorption Spectrofotometry. J.  Hazard Mater , Vol. 150, 554−559.
Hariani, P. L., Nurlisa, H. dan Melly,
O. (2009). Penurunan
Konsentrasi  Cr(IV)  dalam
Air dengan Koagulan FeSO 4 . Jurnal Penelitian Sains, Vol.12, No. 2. Khasanah,  E.N.  (2009). Adsorpsi Logam  Berat  Menggunakan Karbon  Aktif  Termodifikasi Zinc Klorida. Oseana . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. King, P., Rakesh, N., Beenalahari, S., Kumar, Y. P., and Prasad, V. S.  R.K.,  (2006).  Removal  of Lead from Aqueous Solution using  Syzygium  cumini  L.: Equilibrium and Kinetic Studies. Journal Environmental Pollution Control  Engineering Andhra University , 340- 347. Krisnawati, Jasinda dan Iriany. (2013).  Penjerapan  Logam Kadmium (Cd 2+ )  dengan Adsorben  Cangkang  Telur Bebek  yang  telah  diaktivasi. Jurnal  Teknik  Kimia  USU ,
Vol.2, No.3 , 29-32.
Mahmoud,  M.E.,  Osman,  M.M., Hafez,  O.F.,  Hegazi,  A.H and  Elmelegy,  E.,  (2010). Removal and Preconcentration of Lead (II) and  Other  Heavy  Metals from  Water  by  Alumina Adsorbents  Developed  by Surface Adsorbed - Dithizone. J.  Desalination , Vol. 251, 123–130.
Qaiser,  S.,  Saleem,  A.R  and  Ahmed,
M.M.  (2007).  Heavy  Metal Uptake  by  Agro  Based Waste Materials. Environmental Biotechno, Vol. 10, No.3, 1-8.
Safrianti, I., Wahyuni, N dan Zaharah, T.A. (2012). Adsorpsi Timbal(II) Selulosa Limbah Jerami Padi Teraktivasi Asm Nitrat: Pengaruh  pH  dan  Waktu. Jurnal  Kimia  Khatulistiwa, Vol. 1, No.1 , 1-7.
Sethu,  V.S.,  Goey,  K.  S.,  Iffah,  F. R.,Khoo,  M.,  and  Andresen,
J.  M.,  (2010).  Adsorption Characteristics of  Cu  (II) Ions in Aqueous Solutions Using Mangiferaindica (Mango) Leaf  Biosorbent. Jornal  of Environmental  Research and Development .
Setiawan, A. (2014). Perbedaan Jenis Puring  Oskar  (Codiaeum varigatum) dan Puring Anting  (Codiaeum  affine) Terhadap Penyerapan Kadar Timbal (Pb). Gorontalo : UNG. Sudarmaji.,  Mukono,  H.J  dan  Corie, I.P. (2006). Teknologi Logam Berat B3 dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. Jurnal
Kesehatan Lingkungan, Vol.2, No.2, 141. Sudirman,  S.,  Nurdjanah,  Abdullah, A. (2011). Aktivitas Antioksidan  dan  Komponen Bioaktif Kangkung Air (Ipomoea  aquatic  forsk.). Skripsi . Bogor: Institut Pertanian Bogor. Sunarya, I.A.  (2006). Biosorpsi Logam  Berat  Pb(II)  dan Cd(II)  menggunakan  Kulit Jeruk Siam (Citrus reticulate) .  Skripsi.  Bogor: Institut Pertanian Bogor. Supriharyono.  (2002). Pelestarian dan  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam  di  Wilayah Pesisir Tropis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Varma,  D.  S.  N.  R.,  Srinivas,  C.  H., Nagamani, C. H., Premsagara, T., dan Rajsekhar,  M.,  (2010). Studies  on  Biosorption of Cadmium on Psidium guajava Leaves Powder  Using  Statistical Experimental Design. J. Chem. Pharm. Res.